ET d'hiSTOIRE NATUnELLE. 2lJ 



c'a fond ne tarda pas a detoncr : elle creva le fond de la 

 capsule, et son explosion me lanca toutc la liqueur au visage ; 

 j'en fus qiiilte pour ctre barbouille de noir pendant quelques 

 jours. 



Pour se faire una id^e nelle des caracteres de ce muriate , 

 et meme pour le donner a connoltre dans I'enseignement , il 

 faut le couler demi-rouge dans une bassine d'argent , et I'y 

 promener circulaireraent , comme on feroit avec du nitra 

 londu. II en sort alors une plaque mince, transparente, flexible, 

 qui se laisse couper aux ciseaux presque comme de la coma 

 de lanterne. 



Si on la laisse refroidir dans le creuset pour en tirer des 

 masses plus epaisses , on peut, comme I'a remarque Kunckel, 

 la tourner et en fuire des tabatieres ; ce qui r^ussit raieux , 

 dit-il, au marc qu'a I'once. J'en ai des plaques qui out une 

 nuance rouge, et les jaspures de I'^caille; mais la lumiere les 

 rembrunissant continuelleraent , elle diminue parconsequent 

 le m^rite qu'elles pourroient avoir en bijoux. 



Kunckel, dans son Laboratoire chimique, donne un moyen 

 de r^duire le muriate, qui est exptyitif , et n'expose pas a 

 de grandes partes. Traitez, dit-il, trois parties de plomb ea 

 grenaille avec une d'argent corne dans une retorte , le 

 plomb se cliangera en muriate , et surnagera I'argent qui se 

 tronvera reduit. Le produit cependant n'est pas de Targent 

 rtiduit , il faut encore coupeler pour lui enlever une bonne 

 ortion de plomb ; mais ce proc^de est susceptible d'am^- 

 ioration ; trois parties de plomb sont beaucoup trop. On 

 enveloppe le muriate, que je suppose fondu , dans une feuille 

 de plomb double de son poids , plomb reduit du sel de sa- 

 turne ; on coupelle et Ton obtient tantut 70 centi^mes^ tantot 

 74 et fraction. Dans quatre operations je n'ai pu atteindre yS 

 et fractions , ce qui est le produit reel. II se perd done un 

 peu d'argent : je ne sais si le muriate de plomb qui se vo- 

 latilise y contribue. 



On recomraande aussi de rtiduire le muriate par le carbo- 

 nate de polasse. Ce mojen est embarrassant , il expose a des 

 pertes considerables ^ a cause du gonflement, de I'extravasation 

 et de la grandeur du creuset qu'il faut prendre pour I'eviter, 

 meme avec des petites quantit^s de muriate. 



La potasse caustique est plus avantageuse , puisque la re- 

 duction s'opere sans gonflement ; mais pour des quantites de 

 muriate un peu fortes ce moyen devient clier. 



D d 2 



r, 



